58 Karstes 



sicli der innere Kern in weifses Roheisen umgeändert hat, während die 

 äufsere Masse ans grauem Roheisen besieht. Der Kern war nemlich 

 bei dem langsamen Erkalten der dicken Roheisenmässe noch nicht er- 

 kaltet und ward durch das Ablöschen im Wasser plötzlich zum Erstar- 

 ren gebracht. 



Das im Kohlentiegel umgeschmolzene graue Roheisen zeigt beim 

 Ausgiefsen ganz dieselben Erscheinungen wie das im Thoniiegel umge- 

 schmolzene. Bei dem mit Zusatz von Kohle geschmolzenen Roheisen 

 bedarf es eines noch geringeren Grades von Abkühlung , um es gänz- 

 lich in weifses Roheisen umzuändern. Bei der Anwendung des mit Zu- 

 satz von Kohle geschmolzenen Roheisens, werden sieh dieselben Formen 

 mii ganz weifsem, hartem und sprödem Roheisen füllen, aus denen man 

 von dem ohne Kohlenzusatz umgeschmolzenen grauen Roheisen , zu- 

 weilen noch eine ganz graue , oder höchstens eine aus einem Gemenge 

 aoii grauem und weilsem , oder aus sogenanntem halbirlem Roheisen 

 bestellende Eisenmasse erhalten haben würde. 



Graues Holzkohlenroheisen welches in Schachtöfen, mit Kohlen 

 geschichtet, vor dem Gehläse niedergeschmolzen wird, bekommt eine 

 weifsere Farbe und erhält eine ungleich gröfsere Härte und Sprödigkeit 

 als \or dem l ins« hinelzen. — Beim Umschmelzen auf dem Flammofen- 

 heerde, ohne Kohlenzusatz, wird die Weichheit des Eisens vermehrt; 

 einer anderen Veränderung scheint es beim langsamen Erkalten nicht 

 zu unterliegen. Wird die Erstarrung beschleunigt, so zeigen sich diesel- 

 ben Erscheinungen wie bei dem in Thontiegeln unigeschmolzenen grauen 

 Holzkohlenroheisen, jedoch in einem um so geringeren Grade, je öfte- 

 rer das Eisen umgeschmolzen worden ist. 



Graues Roheisen, bei koaks und bei einem hitzigen Gange des 

 Ofens geschmolzen, zeigt beim Umschmelzen in Thon- und Kohlentie- 

 geln, mit oder ohne Zusatz von Kohle, und beim langsamen Erstarren, 

 dieselben Erscheinungen, wie das graue Holzkohlenroheisen, nur dafs 

 es bei einem Zusatz von Kohle mehr am Gewicht zunimmt als dieses. 

 Beim Ausgiefsen und plötzlichen Erkalten findet eine sein- bedeutende 

 Verschiedenheit zwischen beiden Roheisenarten statt. Das graue Koaks- 

 roheisen ändert Farbe, Weichheit und Gefüge nur sehr schwer und wird 

 selbst durch das Granuliren, oder durch das Ausgiefsen der geschmol- 



